aor J. H. L. VOGT. M.-N. KI. 
Der Magnetit in unseren Steinen erscheint teils in oktaédrischen 
Skeletten und teils in vollstándig oder beinahe vollstándig entwickelten 
Oktaédern. Ich verweise in dieser Hinsicht auf die nebenstehenden Photo- 
graphien, Fig. 7—8 und 10— 11, sowie auf Fig. 9, wo ich einige Individuen 
so naturgetreu wie móglich kopiert habe. Andere Flächen als (111) habe 
ich nirgends beobachtet. 
Die Magnetit-Krystalle liegen bald in dem Kupferglanz (CusS mit ein 
wenig FeS in fester Lösung) und bald — was die kupferärmeren Steine 
anlangt — in den Doppelverbindungsmineralien CwS.nFeS (wo n jeden- 
falls zwei verschiedene Werte haben mag) eingebettet. 
Fig. 10. Vergrößerung 400: 1. In reflektiertem Lichte (u. d. M.M.). 
Magnetit in Kupfer-Rohstein (mit ca. 30 Ü/ Cu) von Róros. 
Überaus häufig begegnet man lokalen Anhäufungen des Magnetits 
(siehe z. B. Fig. 11). So gibt es in den Polierschliffen von Kupfersteinen 
mit ca. !/ bis ca. 1 ?/ Magnetit viele Lichtfelder, wo man bei 375-facher 
Vergrößerung kein einziges Magnetit-Individ wahrnehmen kann. In be- 
nachbarten Lichtfeldern mag man dagegen bisweilen zehn, zwanzig und 
ausnahmsweise sogar noch mehrere Magnetit-Individuen záhlen. Dies ergibt 
eine Zusammenschwemmung der Magnetit. Individuen, während das Sulfid 
sich noch in der flüssigen Phase befand. — Die idiomorphe Kontur der 
Magnetit-Individuen, die nach außen zu stellenweise von scharfen Oktaéder- 
flächen begrenzt sind, ergibt ebenfalls eine frühzeitige Krystallisation. 
Dies bedeutet, daß die eutektische Grenze zwischen Magnetit und den 
Sulfiden (CuwS, CugS.nFeS und FeS) bei ganz wenig, nämlich bei einem 
kleinen Bruchteil von einem Prozent Magnetit gegen beinahe roo Prozent 
Sulfid liegen muß. 
